— 157 — 



veränderlichen Proportionen liefern, also gerade die Eigenschaft besitzen, 

 die wir für isomorphe Körper postuliren. Der Verf. giebt sogar an, von 

 den geometrisch und chemisch unähnlichen Salzen: (NH 4 ) 2 . 2O0 3 und 

 (NH*) 2 . H 2 . 2S0 3 , sowie von K 2 . 2Cr0 3 und K 2 . H 2 . 2S0 3 homo- 

 gene Mischkrystalle erhalten zu haben. 



Damit hätten wir denn den Nachweis, dass auch nicht isomorphe 

 Substanzen in veränderlichen Proportionen zusammenkrystallisiren können! 



Die Thatsache würde mit der für die Mischlingskrystalle fundamen- 

 talen Vorstellung ; dass sich nur geometrisch ähnliche Krystallmolecüle 

 gegenseitig ersetzen können , ohne die Einheitlichkeit des Krystalls zu 

 stören, in Widerspruch stehen. Desshalb muss in aller Strenge der Nach- 

 weis wirklicher Homogeneität der von W. neu erhaltenen Gemische ge- 

 fordert werden, und Ref. hätte daher gewünscht, dass anstatt des Ver- 

 fassers einfacher Angabe: die betreffenden Krystalle seien „parfaitement 

 homogenes" gewesen, untersucht und mitgetheilt worden wäre, wie sich 

 Platten derselben im Mikroskop bei starker Vergrösserung und bei Einschal- 

 tung empfindlicher Gypsblättchen verhielten. So lange die fraglichen Objecte 

 diese strengere Prüfung auf Homogeneität nicht bestanden haben, wird 

 man an der bisherigen Auffassung des Begriffes der Isomorphie wohl 

 festhalten und für den vorliegenden Fall sich die Krystalle als mechanische 

 Gemische denken können, um so mehr als die genannten Mischungen bis 

 jetzt immer nur in der Form des einen Salzes erhalten wurden, dem nur 

 untergeordnete Quantitäten des anderen (höchstens 20%) beigemengt 

 waren. Und selbst wenn der Nachweis wirklicher Homogeneität geführt 

 wäre, würde es wohl angezeigter sein, zu versuchen, diesen vereinzelten 

 Fall aus Gesichtspunkten zu discutiren, die ihn den bisher erkannten 

 Gesetzmässigkeiten unterordnen, als ihn zum Umsturz derselben zu be- 

 nutzen. 



[6.] Dufet hatte gezeigt,* dass die Brechungsexponenten aus Magne- 

 sium- und Nickelsulphat gemischter Krystalle sich aus der chemischen 

 Zusammensetzung derselben durch die Formel: 



N = pn + p'n' 

 P + P' 



berechnen lassen, worin n und n' die (bekannten) Brechungsexponenten 

 der beiden reinen Salze, N diejenigen des Mischlingskrystalls , und p und 

 p' die Anzahl der Äquivalente der gemischten Salze bedeutet. 



Dufet hat jetzt die Gültigkeit dieses Gesetzes auch für die aus 

 Magnesium- und Zinksulphat isomorph gemischten Krystalle nachgewiesen, 

 diesmal aber nicht die Brechungsexponenten selbst, sondern die optischen 

 Axenwinkel gemessen. Da letztere Grösse sehr rasch mit einer kleinen 

 Änderung der Brechungsexponenten zu- oder abnimmt, so lässt sich obiges 

 Gesetz offenbar mit hoher Genauigkeit experimentell prüfen, wenn man 

 aus der chemischen Zusammensetzung des Mischlingskrystalls seine drei 



* Bull, de la Soc. Min. de France, tome I. p. 58. 



